( 709 ) 



pile; celle-ci et les systèmes d'écrans qui l'entourent sont portés sur un chariot que 

 Ton peut déplacer devant Tétuve fixe, afin de recevoir le flux de l'orifice ou celui de 

 la face noircie. 



» On mesure d'abord la déviation due à l'orifice, puis celle qui est due à la face 

 noircie, et de nouveau celle qui est due à l'orifice. Les trois observations se font en 

 régime constant, à intervalles de temps égaux et en renversant le courant à chaque 

 observation. 



» La concordance de la première et de la troisième lecture est une preuve de la 



constance du flux; soient d sa valeur et cV celle qui correspond à la face enfumée, 



d — d' , , ., , 



- — -j — représente la perte d absorption pour loo. 



» Des études préalables nous avaient assuré de l'uniformité du champ du galvano- 

 mètre et de la proportionnalité des déviations aux intensités. Pour la surface du cuivre 

 de l'étuve, cette perte a varié de o,52a a o,65o; pour cette même surface recouverte 

 d'une couche de noir de bougie, de 0,068 à o, laSo. 



» Nous avons ensuite recouvert cette même face de plusieurs couches de noir, la- 

 vées à l'alcool et appliquées dans des directions rectangulaires. Pour une couche lavée 

 à l'alcool, le coefficient de perte a été 0,817; pour un nombre de couches variant de i 

 à 10, après lavage de chaque couche, la perte a régulièrement diminué jusqu'à o,o2o3. 

 Une couche de plus non lavée augmente la perte, qui reprend sa valeur primitive o,3o3 

 après le lavage. 



» Pour la laque enfumée de M. Chwolsou, la perte a été 0,0280. 



» Le noir de platine, recouvert de six légères couches de noir successivement lavées, 

 a donné des pertes diminuant de 0,05^ à 0,020. 



M De ce qui précède, on peut conclure : 



» 1° Qu'une couche de noir, appliquée par la méthode ordinaire, peut 

 donner des pertes d'absorption atteignant 0,1 ; 



» 2" Que des couches légères, lavées successivement à l'alcool, don- 

 nent un enduit assez résistant et une absorption de plus en plus complète; 

 la perte d'absorption ne peut s'abaisser au-dessous de 0,02; si les couches 

 ne sont pas lavées, l'absorption est moins complète lorsque le nombre de 

 couches augmente; si, au contraire, elles sont lavées, on ne gagne plus 

 au delà de dix couches, le lavage à l'alcool entraînant le noir, qui reste en 

 suspension dans le liquide; 



» 3° Le noir de platine, enfumé et lavé à l'alcool, permet d'arriver à la 

 même limite avec un nombre moindre de couches; quand les poussières 

 atmosphériques, en adhérant au noir, ont diminué son pouvoir absorbant, 

 il suffit de frotter légèrement la couche avec une peau de daim, et de la 

 recouvrir ensuite de quelques couches légères de noir lavées successive- 

 ment à l'alcool, pour retrouver le même pouvoir absorbant maximum. 



» Le noir, appliqué sur une épaisseur de dix couches lavées, donne la 



